Einige pliysiicalische Eigenschaften des gegossenen Quarzes. 393 



Verfügung. Doch gelang es, durch Stromüberlastung der Spule 

 zwischen den einzelnen Ablesungen die Temperatur während längerer 

 Zeit bei ca. 100'' innerhalb 5** konstant zu erhalten. Als Mittel aus 

 20 Doppelablesungen wurde erhalten: 



2 1 = 1,1813 COS. 



2« = 1,447« = 86,82' 



p = 2,509 cm (Zylinder I). 



Temperatur, aus 5 über die ganze Serie gleichmässig verteilten 

 Ablesungen an einem geaichten Quecksilberthermometer, das jeweilen 

 an das Quarzstück herangeschoben wurde, im Mittel 102". Hieraus 

 berechnete sich C (102'^) zu 



CiQ.o = 0,01465' cm-V2 gr -V2 sec. 



Vergleicht man diesen Wert mit dem bei 25'' gefundenen, so 

 ergibt sich, dass das magnetische Drehvermögen von 25" bis 102" 

 mit der Temperatur wächst, und zwar beträgt die Zunahme pro 77" 

 0,00006' oder 0,41 "/o, folglich für 100" extrapoliert ca. 0,5 "/o. 



Diese Änderung der Verdetschen Konstanten mit der Temperatur 

 ist aber so klein, dass das erhaltene Resultat nur als qualitativ richtig 

 angenommen werden darf. 



Vergleichung mit andern Messungen. 



Die magnetische Drehung in kristallisiertem Quarz ist, wie schon 

 erwähnt, von Borel ^) des genaueren untersucht worden. 



Borel findet für die Verdetsche Konstante des Bergkristalls bei 

 Na Licht: 



Q^o^ = 0,016843' 

 Cggo = 0,017008'. 



Es zeigt sich also, dass das Drehvermögen des amorphen Quarzes, 

 entsprechend der Dichte, kleiner ist wie das des kristallisierten, und 

 zwar beträgt 



C ; ca. 86,2 "/o von a . , 



amorph. ' ' krtst. 



oder das Verhältnis beider Drehvermögen ist: 



^amorph. ^ ^^o entsprechend Dichten Verhältnis: 



^' kr ist ' =0.832. 



Borel findet auch für den kristallisierten Quarz eine Zunahme des 

 Drehvermögens mit der Temperatur. — Beide Modifikationen unter- 

 scheiden sich hierdurch prinzipiell von den meisten übrigen Körpern: 



•) Borel 1. c. 



Vierteljahrsschrift d. Naturf. Ges. Zürich. Jahrg. 52. 1907. 26 



